VAN BINAIRE METAALLEGEERINGEN. 41 



eerst nadat het in twee richtingen was uitgeplet, hetgeen de ongelijk- 

 slachtigheid stellig zal hebben gewijzigd. En bovendien dient de 

 goud-cupellatie zelve, wat hare nauwkeurigheid betreft nog zoodanig 

 gewijzigd te worden, dat bij dergelijk minutieus onderzoek grooter 

 zekerheid wordt verkregen. 



Goud-zilver. Eene merkbare liquatie is niet met zekerheid gecon- 

 stateerd. Levol l ) reeds onderzocht met dit doel in ijzeren kogel- 

 vorm gegoten materiaal van de gehalten: 



1° 645.1, 2° 480, 3° 312.5 en 4° 83.4 duiz. goud. 



Van verschillende gedeelten der vaste legeering analyses makende, 

 vond hij de volgende grootste verschillen: 



1° Midden 645.25. Enkele plaatsen aan de buitenzijde 



2° „ 480.0 



3° „ 312.25 



4° Overal geheel gelijk. 



)> )> >! 



J) >) 



645.0 



.2 5 

 .0 

 .2 5 

 480. 2 5 

 .7 5 

 .5 

 .2 5 

 312.5 

 3.0 

 2.2 5 

 2 . 2 5 



De gevonden verschillen, in verband met de onzekerheid der 

 gehaltebepaling, laten geen behoorlijke conclusie toe. 



Tot afwezigheid van liquatie van grooter omvang dan de goud- 

 proef toelaat waar te nemen, besloot later Roberts Austen 2 ) bij de 

 goud-zilverlegeering van 984.7 duiz., waarvan in een kubusvormige 

 ijzeren vorm een hoeveelheid van 45 KG. gegoten werd. Dat 

 daarbij het gehalte-onderzoek verricht werd op een vertikale schijf 

 uit het midden gesneden, maar eerst nadat deze door walsen dun 

 uitgeplet was, heeft de kans op opsporing van eventneele ongelijk- 

 slachtigheid onnoodig verkleind. Nu viel de grootste afwijking onder 

 0.1 duiz. van het gehalte. 



Het blijft echter nog steeds wenschelijk, evenals bij de goud- 



1 ) Ann. Chim. Phys. [3] 39, 1G3, (1853). 



2 ) Introduction to the study of metallurgy, p. 82. 



